## PREPARASI DAN KARAKTERISASI BIOMASSA KULIT PINANG DAN TEMPURUNG KELAPA MENJADI  BRIKET DENGAN MENGGUNAKAN TEPUNG TAPIOKA SEBAGAI PEREKAT
Erna Frida 1) , Darnianti 2) , Jamal Pandia 3) 1)2)3) Universitas Quality, Medan, Sumatera Utara Co-author:ernafridatarigan@gmail.com

## ABSTRAK
Telah dilakukan preparasi dan karakterisasi briket arang yang berasal dari biomassa kulit pinang dan tempurung  kelapa  dengan  menggunakan  tepung  tapioka  sebagai  perekat.  Preparasi  dilakukan  secara bertahap  yaitu  proses  pembersihan,  karbonisasi  ,  densifikasi  dan  karakterisasi.  Karakterisasi  briket arang  dilakukan  dengan  mengukur  kadar  air,  kadar  debu  dan  kadar  karbon  terikat.  Dari  hasil karakterisasi diperoleh kadar air briket   antara 4,1% - 6,9%, kadar abu diperoleh antara 2,4 - 5,8 %, dan kadar karbon terikat diperoleh 44% - 60.9%. Hasil ini telah sesuai dengan SNI No.01-6235-2000. Sehingga dapat berguna sebagai bahan alternatif pengganti bahan bakar.
Kata kunci : briket, kulit pinang, tempurung kelapa

## ABSTRACT
This  study  conducted  the  preparation  and  characterization  of  charcoal  briquettes  originating  from areca nut skin biomass and coconut shell using tapioca flour as an adhesive. Stages of preparation are cleaning,  carbonization, densification,  and  characterization.  Characterize  by  measuring  the level  of water, dust, and bound carbon. The characterization results showed that the briquette's water content ranged from 4.1% - 6.9%, ash content was 2.4 - 5.8%, and carbon content was bound to 44% - 60.9%. This result is by SNI No.01-6235-2000. So it can be useful as an alternative fuel.
Key words : briquettes, areca nut shells, coconut shells

## Pendahuluan
Biomassa  secara umum lebih dikenal sebagai bahan kering material organik atau bahan yang tersisa  setelah  suatu  tanaman  atau  material organik  dihilangkan  kadar  airnya.  Biomassa adalah sumber energi yang dapat dimanfaatkan secara  lestari  karena  sifatnya  yang  dapat diperbaharui  ( renewable  resource ).  Biomassa dapat  dikonversi  menjadi  bahan  bakar  padat, cair  dan  gas.  Biomassa  sangat  mudah ditemukan  dari  aktivitas  pertanian  seperti jerami, sekam, ampas tebu, daun kering, kapas, goni,  sabut  kelapa,  tempurung  kelapa,  kayu, kulit  pinang  dan  lain  lain.  Biomassa  dapat diolah  menjadi  bioarang  yang  merupakan bahan  bakar  dengan  tingkat  nilai  kalor  yang cukup tinggi (Subroto, 2006).  Bahan biomassa tersebut dapat dibuat menjadi briket yang dapat digunakan  menjadi  sumber  energi  alternatif sebagai  pengganti  bahan  bakar  minyak terutama kebutuhan energi untuk rumah tangga, salah  satu  adalah  kulit  pinang.  Beberapa penelitian  yang  memanfaatkan  biomasa  dari tumbuhan  yaitu  pembuatan  bahan  bakar  padat dari  biomassa  bambu  (Azhar  dan  Heri Rustamaji,  2009),  pembuatan  briket  biomassa dari sekam padi dan tempurung kelapa dengan menggunakan proses semi karbonisasi. Kualitas briket biomassa yang ditunjukkan dari hasil  analisa  berdasarkan  analisa  proksimat, ultimat,  dan  uji  kuat  tekan  briket  yang menunjukkan  bahwa  briket  tempurung  kelapa lebih  baik  kualitasnya  dibandingkan  dengan briket  sekam  padi  (Idzni  Qistina,  Dede Sukandar  dan  Trilaksono,  2016).  (Daut Patabag,  2012)  melakukan  analisis  termal briket  yang  terbuat  dari  biomassa  sekam  padi dengan  memvariasikan  komposisi  bahan perekat  dan  diperoleh  efisiensi  pembakaran terbaik  pada  komposisi  7%.  (Purnawarman, Nurchayati, 2015) meneliti pengaruh komposisi briket  biomassa  kulit  kacang  tanah  dan  arang tongkol  jagung  terhadap  karakteristik  briket. Pembuatan  briket  biomassa  antara  ampas kelapa dan arang tempurung kemiri, diperoleh bahwa dengan meningkatnya persentase arang tempurung  kemiri  akan  meningkatkan  Nilai Kalor  Atas  (NKA)  dan  Nilai  Kalor  Bawah briket ( Ida Bagus Gde Gianyar, 2012) Pinang ( Areca catechu L .) merupakan tanaman famili Arecaceae yang  dapat  mencapai  tinggi 15-20  m  dengan  batang  tegak  lurus,  diameter
lingkaran  15 cm. Komposisi kimia utama dari serat  kulit  pinang  adalah  sekitar  53,20%  alfa selulosa,  32,98%  hemi  selulosa,  lignin  7,20% dan 4,81% dari bahan lain tetap berada di serat kulit pinang ( Khuriati, Ainie dkk, 2006) Pinang    ditanam    untuk  dimanfaatkan  biji  dan batangnya.  Saat  ini  biji  pinang  telah  menjadi komoditi  perdagangan,  biji  pinang  saat  ini diekspor dari Indonesia ke beberapa negara di Asia seperti India, Pakistan dan Nepal. Namun, kulit buah pinang saat ini belum dimanfaatkan secara  optimal,  selama  ini  kulit  buah  pinang hanya  dibuang  oleh  petani.  (Lisa  Utami  dan Lazulva,    2017).  Tanaman  pinang  hampir tersebar  diseluruh  Wilayah  Indonesia  baik dataran tinggi maupun dataran rendah. Data ini menunjukkan  bahwa  hasil  tanaman  pinang sangat melimpah. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa luas lahan pertanian Pinang di  Indonesia  tahun  2014  adalah  3.838.000  ha dengan  produksi  49.590.000  ton  pipilan.  Jika produksi pinang  pipilan kering dapat mencapai 3  hingga  4  ton  per  hektar,  maka  limbah  kulit pinang  yang  dihasilkan  tentu  lebih  besar jumlahnya. Pemanfaatan sisa atau limbah panen pinang ini hanya sedikit sekali yang dimanfaatkan  menjadi  produk  seperti  pupuk, bahan  bakar  untuk  memasak  yang  digunakan penduduk  di  sekitar  pertanian,  dan  bahkan hanya  di  buang  ke  sungai  atau  dibakar  yang tentunya    akan  menjadi  masalah  baru  bagi lingkungan,  terutama  karena  pembakaran  itu akan  menimbulkan  polusi  dan  pencemaran udara.  Untuk  menjadikan  limbah  kulit  pinang bermanfaat  dan  bernilai  ekonomi,  maka  di perlukan  suatu  teknologi  untuk  mengubah limbah  ini  menjadi  bahan  bakar  seperti  briket arang.  Selain  memanfaatkan  biomassa  kulit pinang,  limbah  biomassa  tempurung  kelapa juga  dapat  diolah    menjadi  bahan  bakar  padat dalam  bentuk  briket.  Masing-masing  bahan memiliki  sifat  tertentu  untuk  dimanfaatkan sebagai  briket  namun  bahan  tersebut  harus memiliki  sifat  termal  yang  tinggi  dan  emisi CO2  yang  dihasilkan  rendah  sehingga  tidak berdampak  pada  pemanasan  global.    Diantara bahan  yang  memiliki  sifat  tersebut  yaitu tempurung  kelapa  yang  memiliki  sifat  difusi termal yang baik dan dapat menghasilkan kalor sekitar  6500-7600  kkal/kg  (Triono,  2006). Pemanfaatan  tempurung  kelapa  sebagai  bahan
pembuatan briket dapat memperbaiki penampilan dan mutu tempurung sehingga akan meningkatkan  nilai  ekonomis  tempurung kelapa.    Atas  dasar  pertimbangan  tersebut dilakukan pembuatan briket dengan memanfaatkan  biomassa  kulit  pinang  dan tempurung  kelapa  sebagai  bahan  utama  dan menggunakan  tepung  tapioka  sebagai  bahan perekat.

## Metode Bahan dan Alat
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  kulit  pinang,  batok  kelapa,  tepung tapioka, dan air.
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  drum  pengarangan  (karbonisasi),  oven, cawan,  eksikator,  timbangan,  cetakan  briket, mesin  pencetak  dan  pengepresan  dengan tekanan  50  kg/cm 2 ,  ayakan  dengan  ukuran  60 mesh sesuai dengan SNI 01-6235-2000 .

## Preparasi Sampel
Preparasi sampel dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu
1. Proses Pembersihan Kulit  pinang  dan  tempurung  kelapa diperoleh dari daerah Sembahe
Kabupaten  Deli  Serdang  Sumatera Utara.  Kedua  bahan  tersebut  dicuci bersih dan dikeringkan selama dua hari. Untuk memudahkan proses karbonisasi kulit  pinang  dan  tempurung  kelapa dipotong dengan ukuran yang kecil.
2. Proses Karbonisasi
Karbonisasi  merupakan  suatu  proses untuk  mengkonversi  bahan  organik menjadi arang. Pada proses karbonisasi akan  melepaskan  zat  yang  mudah terbakar  seperti  CO,  CH4,  H2, formaldehid,  methana,  formik  dan acetil acid serta zat yang tidak terbakar seperti  seperti  CO2,  H2O  dan  tar  cair (Singh, R.K and Misra, 2005). Gas-gas yang  dilepaskan  pada  proses  ini mempunyai nilai kalor yang tinggi dan dapat  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan kalor pada proses karbonisasi.
Karbonisasi  kulit  pinang  dan  batok kelapa  dilakukan  selama  tujuh  jam  di atas  tungku,  hasil  proses  karbonisasi dihaluskan  dengan  ukuran  masing masing 60 mesh.
Menurut
(Bhattacharya et all ,1985 dan Kirana, 1995  dalam  Daut  Patabag,  2011), bahan  baku  pembuatan  briket  arang yang  baik  adalah  partikel  arangnya yang  mempunyai  ukuran  40-60  mesh. Ukuran partikel yang terlalu besar akan sukar  dilakukan  perekatan,  sehingga mempengaruhi keteguhan tekanan yang diberikan.
.    Untuk  pencampuran  antara  kulit pinang dan tempurung kelapa dilakukan  dalam  komposisi  seperti Tabel  1  dan  ditambahkan  tepung tapioka sebagai perekat.
Tabel 1.Komposisi kulit pinang dan tempurung kelapa
Proses  pencampuran  bahan  baku tersebut dilakukan setelah semua bahan baku ditimbang dengan persentase  abu kulit pinang  dan abu tempurung kelapa (%  massa)  seperti  pada  Tabel  1 ditambah  bahan  perekat  sebanyak  7%
berat dan ditambah air.
Bahan  perekat  yang  digunakan  adalah tepung  tapioka  dengan  pertimbangan bahwa tepung tapioka mudah diperoleh,  murah  dan  mempunyai kekuatan  rekat  yang  tinggi,  dapat  ikut terbakar, memperlambat proses pembakaran sehingga briket tidak cepat No Kulit pinang (%) Tempurung kelapa(%) 1 100 0 2 90 10 3 80 20 4 70 30 5 60 40 6 50 50
menjadi  abu  dan  dapat  menjaga  suhu briket  tetap  konstan  pada  saat  proses pembakaran  berlangsung  (Sudrajat,  et all.,2010, dalam Maryono,dkk, 2013)
3. Proses Densifikasi (Pemadatan) Proses  pemadatan  adalah  membentuk biomassa  menjadi  briket  atau  pellet yang  bertujuan  untuk  meningkatkan densitas,  memudahkan  penyimpanan dan  pengangkutan,  menaikan  nilai kalor per unit volume, mudah
disimpan, diangkut, mempunyai ukuran dan kualitas yang seragam. Pemadatan biomassa dari hasil
campuran dilakukan dengan menggunakan  ukuran cetakan tinggi 2 cm  dan  lebar  6  cm.  Briket  yang  telah dicetak  dikeringkan  selama  8  jam, setelah  kering  briket  dimasukkan  ke dalam  plastik  sehingga  briket  tetap dalam  keadaan  kering.  Briket  yang telah  dicetak  diuji  kualitasnya  dengan karakterisasi  penentuan  kadar  air    dan penentuan  kadar  abu  yang  sesuai dengan  SNI  06-3730-1995      dan pengujian kadar karbon terikat.
4. Karakterisasi Untuk menentukan pengaruh komposisi  dari  abu  kulit  pinang    dan abu  tempurung  kelapa  terhadap  mutu briket, dilakukan beberapa karakterisasi yaitu: a. Penentuan Kadar Air
Penentuan  kadar  air  dilakukan dengan  cara  menimbang  cawan porselin  kosong  kemudian  briket
ditempatkan  di  atas    cawan  dan dimasukkan  ke  dalam  oven  yang telah  diatur  suhunya  sebesar 105°C  selama  3  jam.  Cawan dikeluarkan dari oven dan didinginkan dalam eksikator kemudian ditimbang bobotnya.
b. Penentuan Kadar Abu Penentuan    kadar  abu  dilakukan dengan cara mengeringkan cawan porselin  dalam  tanur  bersuhu 600°C selama 30 menit. Selanjutnya cawan didinginkan di dalam  eksikator  selama  30  menit dan  di  timbang  bobot  kosongnya. Briket  diletakkan  di  atas  cawan dimasukkan ke dalam tanur dengan suhu 850°C selama 4 jam sampai  briket  menjadi  abu  dan didinginkan  di  dalam  eksikator lalu di timbang.
c. Pengujian Kadar Karbon Terikat Persentasi  kadar  karbon    terikat briket dihitung dari jumlah kandungan  air  lembab  (inherent matter),  kandungan  zat  terbang (volatile  matter)  dan  kandungan abu (ash).

## Hasil dan Pembahasan
Briket  yang  diperoleh  dari  biomassa  kulit pinang  dan  tempurung  kelapa  seperti  pada Gambar 1 .
Gambar 1. Briket kulit pinang dan tempurung kelapa dengan perekat tepung tapioka
1. Kadar Air Untuk  menentukan  kualitas  suatu briket  salah  satu  adalah  ditinjau  dari kadar air briket. Semakin  rendah  kadar  air  maka  nilai kalor  dan  daya  pembakaran  akan semakin tinggi dan sebaliknya.
Menurut  SNI  01-6235-2000  kadar  air Briket    yang  baik  adalah  ≤  8%,  dari hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kadar  air  briket  kulit  pinang  dan
tempurung  kelapa    diperoleh  antara 4,1% - 6,9% masih sesuai dengan SNI seperti    ditunjukkan  pada  Gambar  2, makin besar komposisi bahan tempurung  kelapa  yang  ditambahkan terhadap  kulit  pinang  ,  maka  makin besar  kadar  air  briket  tersebut  hal  ini disebabkan  karena  arang  tempurung kelapa  memiliki  porositas  yang  lebih tinggi  dibandingkan  dengan  porositas arang kulit pinang.
Gambar 2 Grafik komposisi bahan terhadap kadar air briket Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian  (Hendra  dan Dermawan,  2000)  tentang  pembuatan  briket dari  serbuk  gergajian  kayu  dan  tempurung kelapa menunjukkan bahwa dengan meningkatnya  komposisi  tempurung  kelapa akan  meningkatkan  kadar  air  briket  yang disebabkan karena adanya pengaruh yang lebih domain dari kadar air tempurung kelapa. Kadar  air  briket  dipengaruhi  oleh  jenis  bahan baku, jenis perekat dan metode pengujian yang digunakan.  Pada  umumnya  kadar  air  yang tinggi  akan  menurunkan  nilai  kalor  dan  laju pembakaran  karena  panas  yang  diberikan digunakan  terlebih  dahulu  untuk  menguapkan air  yang  terdapat  di  dalam  briket.  Briket  yang
mengandung kadar air yang tinggi akan mudah hancur serta mudah ditumbuhi jamur (Maryono,  2013).  Menurut  (Siti  Jamilatun, 2008),  faktor  yang  mempengaruhi  kadar  air pada  proses  pengarangan  yaitu jumlah uap air di  udara,  lama  proses  pendinginan,  dan  sifat higroskopis arang.
2. Kadar Abu
Penentuan  kadar  abu  dimaksudkan  untuk mengetahui  bagian  yang  tidak  terbakar  yang sudah tidak memiliki unsur karbon lagi setelah briket  dibakar.  Kadar  abu  sebanding  dengan kandungan  bahan  anorganik  yang  terdapat  di dalam briket.
0 2 4 6 8 10 12 100-0 90-10 80-20 70-30 60-40 50-50 K ad ar A ir ( %) Komposisi Bahan (%) Grafik Komposisi Bahan VS Kadar Air

## Gambar 3 Grafik komposisi bahan terhadap kadar abu
Abu  merupakan  sisa  proses  pembakaran  yang sudah  tidak  memiliki  nilai  kalor  atau  tidak memiliki  unsur  karbon  lagi.  Salah  satu  unsur penyusun  abu adalah  silika  (Wijayanti,  2009), semakin tinggi kadar silika maka semakin besar kadar abu yang dihasilkan.
Dari  hasil  penelitian  pada  Gambar  3 menunjukkan bahwa  kadar abu sangat dipengaruhi oleh adanya peningkatan komposisi tempurung kelapa, dimana semakin besar komposisi tempurung kelapa maka kadar abu  semakin  kecil  ,  hal  ini  dapat  dijelaskan bahwa kandungan silika pada kulit pinang lebih besar  dibandingkan  dengan  kandungan  silika pada  tempurung  kelapa.  Kadar  abu  yang dihasilkan  adalah    2,4-  5,8  %,  hal  ini  telah sesuai  dengan  SNI  No.01/6235/2000  dimana kadar abu yang baik pada briket adalah ≤ 8 %. Dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kadar abu  tertinggi  pada  komposisi  kulit  pinang  dan tempurung kelapa (10:1 dan 9:1) yakni 5,8 %, hal  ini  telah  memenuhi  kualitas  standar  dari Jepang (3-6)%.
3. Kadar Karbon Pada dasarnya prinsip penentuan kadar karbon terikat adalah dengan menghitung fraksi karbon dalam briket arang, tidak termasuk zat menguap dan abu. Kandungan kadar karbon terikat yang terdapat  dalam  arang  merupakan  salah  satu parameter  yang  digunakan  untuk  menentukan kualitas  arang,  dimana  semakin  tinggi  nilai kadar  karbon  terikat  maka  semakin  baik  pula kualitas arang yang dihasilkan.
Kadar  karbon  mempengaruhi  tingginya  nilai kalor  briket,  dari  Gambar  4  menunjukkan bahwa pada komposisi antara kulit pinang dan tempurung  kelapa  sebanyak  50:50  dimana kadar  karbon  tempurung  kelapa  cukup  besar sehingga kadar karbon briket juga tinggi, hal ini disebabkan  karena  tempurung  kelapa  dengan mudah  bereaksi  dengan  oksigen  membentuk gas  dan  kalor  saat  proses  karbonisasi  (Idzni Qistina, dkk, 2016 dalam Komarudin, 2012).
0 1 2 3 4 5 6 7 100-0 90-10 80-20 70-30 60-40 50-50 K ad ar A bu ( %) Komposisi Bahan (%) Grafik Komposisi Bahan VS Kadar Abu 0 10 20 30 40 50 60 70 100-0 90-10 80-20 70-30 60-40 50-50
Kad ar Ka rb o n (% ) Komposisi Bahan (%) Grafik Komposisi Bahan VS Kadar Karbon
Semakin  tinggi  kandungan  karbon  dalam biomassa maka biomassa tersebut semakin baik dijadikan  sebagai  bahan  bakar,  karena  dengan kandungan karbon yang tinggi akan mempengaruhi nilai kalor yang tinggi  (Siahaan et  al.,  2013).  Keberadaan  karbon  terikat  di dalam briket arang dipengaruhi oleh nilai kadar abu  dan  kadar  zat  menguap.  Kadar  karbon terikat  akan  bernilai  tinggi  apabila  nilai  kadar abu  dan  kadar  zat  menguap  pada  briket  arang rendah.  Kadar  karbon  terikat  berpengaruh terhadap  nilai  kalor  bakar  briket  arang,  nilai kalor  briket  arang  akan  tinggi  apabila  nilai kadar karbon terikat tinggi (Triono, 2006) Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa semakin  kecil  komposisi  kulit  pinang,  maka kadar  karbon  terikat  semakin  besar.  Kadar karbon  terikat  yang  dihasilkan  44%  -  60.9%. Hasil ini telah  memenuhi  persyaratan  kualitas briket    arang    Jepang    (60-80)%,    Inggris (75,3%), Amerika (60%) dan SNI (77%)

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  briket yang dipreparasi dari biomassa kulit pinang dan tempurung  kelapa  dengan  tepung  tapioka sebagai  perekat  dapat  disimpulkan  sebagai berikut.
1. Kadar air briket   diperoleh antara 4,1% - 6,9% , nilai ini sesuai dengan SNI 01- 6235-2000  dimana  kadar  air  briket yang baik adalah ≤ 8%.
2. Kadar abu yang diperoleh antara 2,4  - 5,8 %, hal ini telah sesuai dengan SNI No.01-6235-2000  dimana  kadar  abu yang baik pada briket  ≤ 8 % dan telah memenuhi  kualitas  standar  briket Jepang (3-6)%.
3. Kadar  karbon  terikat  yang  dihasilkan 44%  -  60.9%.  Hasil  ini  telah memenuhi  persyaratan  kualitas  briket Jepang  (60-80)%,  Amerika (60%) dan SNI (77%)

## Daftar Pustaka
Azhar dan Heri Rustamaji, 2009, Bahan Bakar Padat dari Biomasa Bambu dengan  Proses
Torefaksi dan Densifikasi, Jurnal
Rekayasa  Proses,  Vol.3,  No.2,  2009, https://www.academia.edu/11605430/PE NGARUH_KONSENTRASI_DAN_JENI
S_LARUTAN_PERENDAMAN
Daut Patabag, 2011 Studi Karakteristik Termal
Briket Arang Kulit Buah Kakao, Jurnal Mekanikal,  Vol.  2  No.  1:  Januari  2011: 23 – 31, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/144- 493-1-PB.pdf
Daut  Patabag,  2012,  Karakteristik  Termal Briket  Arang  Sekam  Padi  dengan  Variasi Bahan
Perekat, Jurnal Mekanikal, Vol. 3 No. 2: Juli 2012: 286-292,  ISSN 2086-3403 file:///C:/Users/ASUS/Downloads/1115- 3578-1-PB%20(1).pdf
Hendra  dan  Darmawan,  2000,  Pembuatan Briket  Arang  dari  Serbuk  Gergajian  Kayu dengan
Penambahan Tempurung  Kelapa, Jurnal Penelitian Hasil Hutan, Vol.18, No.1 http://ejournal.forda-mof.org/ejournal- litbang/index.php/JPHH/article/view/3929/342 5
Ida  Bagus  Gde  Gianyar,  2012,  Pengaruh Persentase Arang Tempurung Kemiri Terhadap Nilai Kalor Briket Campuran Biomassa
Ampas  Kelapa  -  Arang  Tempurung Kemiri,    Dinamika  Teknik  Mesin, Volume 2 No.2 Juli  2012   ISSN: 2088- 088X https://media.neliti.com/media/publicati ons/59609-ID-pengaruh-persentase- arang-tempurung-kemi.pdf
Idzni  Qistina,  Dede  Sukandar  dan  Trilaksono, 2016, Kajian Kualitas Briket Biomassa dari Sekam  Padi  dan  Tempurung  Kelapa,
Jurnal Kimia VALENSI: Jurnal Penelitian  dan  Pengembangan  Ilmu Kimia,  2(2),  November  2016,  136-142, https://media.neliti.com/media/publicati ons/110100-ID-kajian-kualitas-briket- biomassa-dari-sek.pdf
Khuriati,  Ainie  dkk,  Disain  Peredam  Suara Berbahan Dasar Sabut Kelapa dan Pengukuran
Koefisien Penyerapan Bunyinya (Jurnal),  Berkala  Fisika  ISSN  :  1410  – 9662. Vol.9, No.1, Januari 2006, hal 15-
25 (2006)
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/3107- 6732-1-SM%20(1).pdf
Lisa  Utami  dan  Lazulva,  2017,  Pemanfaatan Limbah Kulit Buah Pinang (Areca chatecu L.)
Sebagai  Biosorben  Untuk  Mengolah Logam Berat Pb(II), Al-Kimia | Volume
5 Nomor 2 , https://www.researchgate.net/publicatio n/322573323_Pemanfaatan_Limbah_Ku lit_Buah_Pinang_Areca_chatecu_L_Seb agai_Biosorben_untuk_Mengolah_Loga m_Berat_Pb_II
Maryono,  dkk,  2013,  Pembuatan  dan  Analisis Mutu  Briket  Arang  Tempurung  Kelapa Ditinjau  dari  Kadar  Kanji,  Jurnal Chemica, Vol.14, No.1
Purnawarman,  Nurchayati  dan  Yesung  Allo Padang, 2015, Pengaruh Komposisi Briket Biomassa  Kulit  Kacang  Tanah  Dan  Arang
Tongkol  Jagung  Terhadap  Karakteristik Briket, Dinamika Teknik Mesin, Volume 5, No.2, Juli 2015, https://www.academia.edu/34981342/P ENGARUH_KOMPOSISI_BRIKET_B
IOMASSA_KULIT_KACANG_TANA H_DAN_ARANG_TONGKOL_JAGU NG_TERHADAP_KARAKTERISTIK_ BRIKET
Singh,  R.K  and  Misra,  2005,  Biofels  from Biomass, Department of Chemical Engineering
National Institue of Technology, Rourkela Siti Jamilatun, 2008, Sifat-Sifat Penyalaan dan
Pembakaran Briket Biomassa, Briket
Batubara  dan  Arang  Kayu,  Jurnal Rekayasa Proses, Vol.2, No.2 Subroto,  2006,  Karakteristik  Pembakaran Biobriket  Campuran  Batubara,  Ampas  Tebu Dan
Jerami, MEDIA MESIN,  Vol. 7, No. 2, Juli 2006, 47-54, https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstrea m/handle/11617/800/1.%20subroto.pdf? sequence=1&isAllowed=y
Triono, 2006     , KARAKTERISTIK BRIKET ARANG DARI CAMPURAN SERBUK GERGAJIAN KAYU
AFRIKA (Maesopsis eminii Engl) DAN SENGON (Paraserianthes  falcataria  L.  Nielsen) DENGAN PENAMBAHAN TEMPURUNG KELAPA (Cocos nucifera L), Skripsi https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstrea m/123456789/45976/1/E06atr.pdf Wijayanti,2009,  Karakteristik  Briket  Arang dari Serbuk Gergaji dengan Penambahan Arang Cangkang Kelapa Sawit. [Skripsi]. Medan (ID): Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara: 1-33.